POINT DE FUSION DES MINÉRAUX. 545 



Les mêmes expériences furent répétées avec les col- 

 loïdes (verres), et l'écart ci-dessus se réduisit en une 

 très forte proportion. Je passai alors aux expériences 

 définitives. 



Anorthite. 



Il est bon, lorsque l'on s'occupe de ce cristal, d'avoir 

 présent à l'esprit ce qu'écrivaient en 1879 MM. Fouqué 

 et Michel Lévy, dans leur Minéralogie micrographique 

 (page 264). 



« A cause de la difficile fusibilité de l'anorthite, il 

 n convient de recourir à la plus haute température que 

 « puissent supporter les creusets de platine sans se 

 « fondre. » 



J'étudiai d'abord l'anorthite de Miyaké Idsu (Japon). 

 Ce cristal un des plus purs de cette espèce que donne 

 la nature, contient 2 à 3 millièmes de soude, un peu 

 de fer et de magnésie, une trace de titane et de nom- 

 breuses inclusions vitreuses microscopiques ; à la sur- 

 face sont encore implantés quelques peridots. 



Je confirmai pour ce cristal mes chifïres précédents. 

 Maintenu longtemps à 1350°, ce cristal n'est pas altéré, 

 à l425Me cristal conserve encore ses clivages, à 1490*, 

 je trouvai le point le plus probable de la démolition du 

 réseau cristallin. 



Il y avait donc un accord suffîsanl entre mes chifïres 

 de mon premier mémoire et ceux donnés par la calo- 

 rimètrie. 



Désireux d'étudier l'anorthite absolument théorique, 

 je préparai celle-ci au moyen de produits soigneusement 

 purifiés et pesés au milligramme prés. Il fallait s'atten- 

 dre à obtenir un point de fusion un peu phis élevé. 



